42 Karsten 



fahrung schon das Verhältnifs von 3 zu 10 als das besie kennen gelehrt 

 hat , indem dasselbe ziemlich genau mit den chemischen Mischungsge- 

 wichten des Kupfers und des Bleies übereinstimmt. 



Von welcher Art ist aber die Verbindung, welche durch das Zu- 

 sammenschmelzen von Kupfer und Blei, in dem Verhältnifs von 3 zu 10 

 oder zu 11 erhalten wird? So lange sie sich im geschmolzenen oder 

 flüssigen Zustande befindet , mufs sie wegen ihrer völligen Gleichartig- 

 keit als eine vollkommene chemische Vereinigung beider Metalle ange- 

 sehen werden. Erkaltet sie schnell, wie dies im Stichheerd immer der 

 Fall ist, indem man die Erstarrung des Frischstücks durch Begiefsen 

 mit Wasser zu befördern sucht, so bleibt die Gleichartigkeit der Masse 

 bei. Wird die Erstarrung, unter Zutritt der atmosphärischen Luft ab- 

 sichtlich verzögert, so tritt eine Ungleichartigkeit der Mischung ein, in- 

 dem sich die Oberfläche bald mit einer Kupferoxydul hallenden und im- 

 mer stärker werdenden Lage von Bleioxyd bedeckt, ein Erfolg, welcher 

 später durch die Erscheinungen beim Gaarmachen seine Erklärung fin- 

 den wird. Durch ein höchst langsames Erkalten der geschmolzenen 

 Masse in bedeckten Tiegeln , scheint zwar wirklich eine weichere , blei- 

 haltigere Verbindung, welche die untere Schicht bildet, und eine här- 

 tere, kupferhaltigere , die den oberen Theil des Ilegulus ausmacht, ge- 

 bildet zu werden ; aller das langsame Erstarren der flüssigen Masse al- 

 lein , ist, bei dem Verhältnifs des Bleies zum Kupfer, wie es in den 

 Saigerslücken statt findet, noch nicht genügend, die Verbindungen nach 

 bestimmten Mischungsverhältnissen vollständig auszubilden , weil das 

 Verhältnils des Bleies zu grofs ist, als dafs sich die Kohäsionskraft des 

 nach bestimmten Mischungsgewichten strebenden Gemisches aus Kupfer 

 und Blei, kräftig äufsern könnte. Es scheint hier dasselbe Verhalten 

 statt zu linden, welches das d'Arcetsche Metallgemisch aus Kupfer und 

 Zinn befolgt. 



2. Das Sa i gern. Was durch langsames Erstarren eines Metall- 

 gemisches , woraus das zu saigernde Frischslück zusammengesetzt ist, 

 nur höchst unvollkommen bewirkt werden konnte, wird ungleich voll- 

 ständiger erreicht, wenn das Frischstück, — wie es beim Saigern der 

 Fall ist, — einer Glühhitze ausgesetzt wird, welche die Kupferschmelz- 



